( 1469 ) 
Épaisseur Longueur d'onde 
des lames en à la limite du 
Nature des échantillons. millimètres. spectre photographique. 
x 1,2 0,000300 
Crown-glass léger (MM. Chance, 3 0,000300 
frères, fabricants à Birmin- 6 0,000300 
gham)..,,....e.s ae naf 12 0,000304 
18 0,000308 
Crown-glass français | MM. Feil- 6 0 ,000305 
Guinand, fabricants à Paris | 12 0,000310 
(usines de Saint-Gobain )]... 18 0,000315 
6 0 ,000308 
Flint-glass léger (MM. Chance). | 12 0,000314 
18 0,000320 
» Pour faire des expériences comparables, j'ai demandé à M. Duboscq 
de me travailler, d’une façon identique, des lames de verre à faces paral- 
lèles ayant toutes 6" d'épaisseur. Pour chaque spectre, la pose a été pro- 
longée jusqu’au terme au delà duquel le temps n’influe plus sensiblement 
sur la qualité des ondes transmises; on solarise ainsi le spectre au voisinage 
de H, mais on ne perd pas les raies extrêmes. Les longueurs d’onde ont été 
repérées grâce aux travaux de M. Cornu. 
» La première colonne de chiffres du tableau suivant indique approxi- 
mativement le lieu du spectre où commence une chute rapide d'intensité, 
C’est pour avoir cette bande qu’il faut prolonger la pose, et l’on fera bien 
de tenir peu de compte, dans la pratique, de ces radiations affaiblies. 
Longueur d'onde au- Longueur d'onde 
dessous de laquelle les ` à partir de laquelle 
radiations diminuent cesse toute action 
Nature des échantillons. rapidement d'intensité. sur le bromure d'argent. 
Flint-glass lourd extra (MM. Feil- TT 0,000350 
Guinand, à Paris, n° 1505). . 
Flint lourd (MM. Feil-Guinand, | 0.000340 0,000330 
n°1881}... LIT 
Flint léger (MM. Feil-Guinand, á 060835 0,000315 
no SATa Jeanin st 
Flint léger (MM. Chance). .... 0,000320 0,000310 
Crown léger, crown (MM. Feil- i 
Guinand, n% 1478 et 1502). 0,000315 0,000305 
Crown de Saint-Gobain.. .. » 
Hé Í 0,000305 
Crown tendre {trois échantillons à 0,000300 
de MM. Chance) .........: 0,000315 
